Beiträge zur KeiiiUiiilj der indischen Faserpflanzen etc. löl 



Sie sind meist lang- zugespitzt. Ihre seitlichen Grenzen sind ent- 

 weder gänzlich wellenlos oder nur schwfich ansgel)uchtet. Die den 

 Bastzellen unmittelhar anhaftenden Markstcahlenzellen sind dickwan- 

 dig, deutlich poröse (Fig. 3, B, w) und langgestreckt, die (ihrigen 

 kurz und dünnwandig. Die Länge der ersteren heträgt meist 0-075, 

 die Breite 0*042 Mm. Häuh'g sind vom ganzen Markstrahl l)loß> dessen 

 äuliere, dickwandigeren Elemente erhalten. Die in den Markstraiilen- 

 zellen vorkommenden Stärkekörnchen hahen einen Durchmesser von 

 0004 Mm. 



Die Basthiindeln hestehen liloü aus Bastzellen. Letztere zeigen 

 ahgerundete, in tangentialer Richtung meist ahgeplattete, häutig un- 

 regelmäßige Querschnittsformen. Der Umriß der Zellen ist ein höchst 

 unregelmäßiger, Mie sich leicht durch Cliromsäiire, welche die Bast- 

 zellen sehr rasch isolirt. erweisen läßt. Höcker, mehr oder minder 

 tiefe Ein- und .Aushuchtungen, Erweiterungen und Verjiingerungen 

 sind heinahe an jeder Bastzelle wahrnehmhar (Fig. 3, C\ Die Quer- 

 schnittsmaxima schwanken zwischen 0*01 o — 0-025 Mm. Die Länge 

 der Bastzellen beträgt 0-8 — 2-29 Mm. Porencanäle sind oft, nament- 

 lich in der Flächenansicht häufig anzuti*effen. Sie erscheinen in Form 

 feiner, schief verlaufender Spalten. 



in der Asche fand ich nur Spuren von Krystallen. Die Menge 

 derselben in der Faser ist eine ungemein geringe. Niemals habe ich 

 direct in der Faser Krystalle gesehen. 



4. Irena sinaata. 



Schon Roylei) hat darauf aufmerksam gemacht, daß diese 

 und die naheverwandte Urena lobata einen Bast besitzen, dessen 

 feine Faser selbst feinen Flachs zu substituiren vermag. Beide Pflan- 

 zen sind Unkräuter, welche über ganz Indien verbreitet sind. 



Die Faser hat in Betreff der Feinheit, des Glanzes und der Farbe 

 viel Ähnlichkeit mit Jute, nähert sich aber in den genannten Eigen- 

 schaften noch mehr der Bastfaser von Ähelmoschus tetraphyllos und 

 theilt mit dieser die Eigenschaft, besonders in der Feuchte, rasch 

 und stark nachzudunkeln. Die Länge der Faser beträgt 1-2 Meter. 

 Auch diese Faser scheint nach mehreren Beobachtungen an roher 



^) L. c p. 263. 



l'i* 



